---
title: 冷轧低碳钢板
desc: 具有较高的强度以及良好的焊接性能 ，表面质量和板型优异 ，适用于对强度和加工性能有一定要求的五金件、管道及建筑结构件。
models: 
  - GB/T 11253-2007 ：Q235
  - 2011 JX( 19)：LQ215
  - 2011 JX(21)：THD
images: 
  - /images/application/20250318141424880.jpg
spec: 
  - '厚度(Thickness)：0.6~2.0mm'
  - '宽度(Width):  1000~ 1540mm'
slug: '5'
---

## 化学成分
| 牌号 | C | Mn | Si | P | S |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Q235 | ≤0.22 | ≤1.40 | ≤0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| DX51D | ≤0.22 | ≤1.20 | ≤0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| S350GD | ≤0.22 | ≤1.20 | ≤0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 |

## 力学性能
| 牌号（Grades） | 屈服强度（Yield strength/Re/MPa） | 抗拉强度（Tensile strength/Rm/MPa） | 断后伸长率（Elongation/A80/%） | 洛氏硬度（Hardness/HRB） | 180°弯曲试验（弯心直径d） |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Q235 | ≥235 | 370-500 | ≥22 | - | d=1a |
| LQ215 | ≥215 | 335-450 | ≥24 | - | d=0.5a |
| THD | - | - | - | 65-80 | - |

---
1. 无明显屈服时，采用 Rp0.2；否则采用 Rel。
2. 试样宽度 B：＞20mm 时，取 B=20mm；*a 为试样厚度*。
3. 拉伸试验、弯曲试验取横向试样。
